VI. Abteilung. Sektion für Geologie, Geographie, Berg- und Hüttenwesen. 35 



Ausgleichen der Temperatur des Materials, die infolge der Wärmeentwick- 

 lung bei 960 ° stark gestiegen war mit der der Ofenatmosphäre. Um sicher 

 zu sein, daß bei 800 ° eine Wärmeentwicklung nicht konstatierbar ist, er- 

 hitzte ich Zettlitzer geschlämmten Kaolin längere Zeit auf 600 °, um alles 

 Konstitutionswasser zu entfernen. Mit diesem entwässerten Material nahm 

 ich nun die Erhitzungskurve auf. Selbstverständlich entfiel die Wärme- 

 absorption bei 580 ° und der Anstieg war ähnlich der der erwähnten Zettlitzer 

 Chamotte. Hier hätte ich also, falls eine Wärmeentwicklung bei 800 ° 

 vorliegt, diese bemerken müssen, da die Temperatur infolge des Wegfalls 

 der Wärmeabsorption ähnlich wie die Ofenkurve ansteigt. Es trat jedoch 

 bei 800° nichts Bemerkenswertes ein, bei 960° jedoch wieder die schon 

 bekannte exothermische Reaktion. Entsprechend den Versuchen von 

 Holdcroft und Mellor erhitzte auch ich recht schnell in einem feuerfesten 

 Tiegel etwa 50 g Zettlitzer geschlämmten Kaolin, und zwar in einem 

 Mekerofen, so daß in einer V 2 Stunde über 1000° erreicht waren. In der 

 Mitte des Materials befand sich die nackte Lötstelle eines Thermoelements. 

 Die resultierende Erhitzungskurve zeigte zwischen 500 ° und 600 ° eine 

 deutliche Wärmeabsorption, aber infolge der schnellen Erhitzung ließen sich 

 weitere Schlüsse aus ihr nicht ziehen, da Nacheilen und Wärmeentwicklung 

 zusammenfielen. 



Es zeigen also Tone bei nicht zu schneller Erhitzung bei 580° eine 

 Wärmeabsorption und bei 960° eine Wärmeentwicklung. Der Eintritt der exo- 

 thermischen Reaktion scheint jedoch von der Dauer der Erhitzung abhängig 

 zu sein. Dies geht aus folgendem Versuch hervor. Ich erhitzte einen Würfel 

 von ungefähr ^ 1 / 2 cm Kantenlänge aus 4 Teilen Halleschem Rohkaolin 

 und 3 Teilen hochgebrannter Chamotte, aus demselben Rohkaolin hervor- 

 gegangen, langsam in einem großen Gasmuffelofen. In der Mitte des Würfels 

 war die Lötstelle eines Elements eingelassen. Hier war die Wärmeabsorption 

 bei ungefähr 580° sehr deutlich. Nach 4 1 / 8 stündiger Erhitzung war 940° 

 erreicht und hier setzte bereits die exothermische Reaktion ein. Also bei 

 lange andauernder Erhitzung setzt die Wärmeentwicklung um einige Grade 

 früher ein. 



Im Anschluß hieran nahm ich die thermische Untersuchung eines wasser- 

 freien Tonerdesilikates vor und zwar eines Sillimanites von Horcajuelo 

 (Spanien). Bild 2, Tafel III. Sillimanit ist A1 2 3 • Si0 2 und kristallisiert 

 rhombisch. Weder endothermische noch exothermische Reaktionen waren 

 konstatierbar. Auch die Erhitzungskurve eines norwegischen Feldspats bis 

 etwa 1200° zeigte keine deutlichen besonderen Reaktionen. Es ist also die 

 Wärmeentwicklung nur in wasserhaltigen Aluminiumsilikaten konstatierbar, 

 deren typische Vertreter die Tone sind. 



Nun nahm ich die Erhitzungskurve eines Pyrophyllits von Spaa auf. 

 Bild 3, Tafel III. Pyrophyllit ist ebenfalls ein wasserhaltiges Aluminium- 

 silikat, dessen empirische Formel mit A1 2 3 4Si0 2 H 2 angegeben wird. 



3* 



